system: [SYSTEM]

user: 2. 多核过渡金属配合物的应用 2.1. 在催化领域的应用 在催化领域中，席夫碱金属配合物是性质优良的催化剂，应用广泛，其特点是具有较高的催化活性、选择性和稳定性，而且能够重复利用，活性不会显著下降 [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]。林军奇等 [ 24 ] 以N-(膦酰甲基)亚氨基乙二酸为配体用水热方法合成配合物K 12 [Co(H 2 O 3 PCH 2 N(CH 2 CO 2 H) 2 )] 6 (1)，并且使用粉末X射线衍射与热重分析两种方法对其结构进行表征，结果表明该配合物含有六个Co核，对应六个结构单元，每个Co核与本结构单元中的一个膦酰氧、一个氮原子与两个羧酸根上的氧原子配位，并与另一个结构单元中的配体上的膦酰氧配位，这个是每个结构单元的连接部，六个结构单元像这样首尾相连，组成一个环状结构(图2)。然后，通过一系列的优化实验，研究其在光催化水氧化反应中的催化性能，由产氧动力学曲线(图3)推出当其浓度为0.1 μM时该配合物的最高催化TON为4350，最高TOF为162.6 S −1 为现有光催化水氧化催化剂中最高。 图2. 配合物1阴离子部分的结构，粉红色：CO；红色：O；黑色：C；蓝色：N；橙色：P [ 24 ] 图3. 不同浓度配合物的产氧动力学曲线 [ 24 ] 除了上述这个配合物以外他还合成了配合物[Cu 8 (dpk·OH) 8 (OAc) 4 ](ClO 4 ) 4 (2)，该配合物是一个八核的双Cu 4 O 4 立方烷结构的配合物，如图4，每个Cu 4 O 4 立方烷中的四个铜原子有三个是六配位，有一个是五配位，研究其在可见光 Ru ( bpy ) 3 2 + /Na 2 S 2 O 8 水氧化体系中的催化活性，通过该配合物的产氧动力学曲线与控制实验，如图5，以及一系列的优化实验，结果表明，其催化活性高于所有均相铜基光催化水氧化催化剂。 图4. 配合物2单晶结构阳离子部分，浅蓝色：Cu；红色：O；黑色：C；深蓝色：N。左下为Cu 4 O 4 立方烷球棍模型，右下为光合作用放氧活性中心Mn 4 CaO 5 球棍模型，紫色：Mn；橙色：Ca；粉红色：O [ 24 ] 马永钧等 [ 25 ] 用电化学沉积法制备了两种含配位稀土离子甘氨酸含铕和邻苯二甲酸合钕成份的金属杂多核氰桥混配聚合物化学修饰铂电极，并且在此基础研究了此类电极的电催化行为，用扫描电子显微镜、傅立叶变换红外光谱与拉曼光谱、固体表面荧光等技术对其进行性质等表征。通过分析红外与拉曼光谱(如图6)，直接证明了钕–铁–钼酸根类普鲁士蓝属于一类新型的金属杂多核氰桥配合物，通过分析修饰铂电极上三连吡啶合钌的循环伏安图和方波伏安图(如图7)，结果表明该类修饰电极会对 Ru ( bpy ) 3 2 + 产生明显的电催化氧化效果。 图5. (a) 不同浓度配合物的光催化产氧动力学曲线；(b) 光催化产氧的控制实验 [ 24 ] 图6. 铂电极表面上铕–铁–铬酸根类普鲁士蓝修饰物的FT-IR和FT-Raman光谱图 [ 25 ] 图7. 修饰铂电极上三连吡啶合钌的循环伏安图和方波伏安图 [ 25 ] 王晶等 [ 26 ] 以5-胺基间苯二甲酸甲酯为原料合成配体，并用此配体合成了新型的双核过渡金属席夫碱配合物L-Zn(II)以及L-Cd(II)，其中配体如图8所示，用SMART-CCD衍射仪测定了该配合物的结构，如图9与图10，这两种配合物属于同种构型，属于三斜晶系，空间群为P-1，为中心对称空间群，并研究了其在水溶液中非均相催化磷酸二酯BNPP的水解反应，结果表明，这两种双核金属配合物可以有效的催化BNPP水解反应。 图8. 配体结构图 [ 26 ] 图9. L-Zn(II)的晶体结构 [ 26 ] 图10. L-Cd(II)的晶体结构 [ 26 ] 图11. (a) 配合物4结构；(b) 配合物4的主要结构；(c) (d) Zn 2+ 与Tb 3+ 的配位多面体 [ 27 ] 张瑞莲等 [ 27 ] 以3-甲氧基水杨酸甲酯为配体用室温挥发法合成了一系列的杂多核簇合物Zn 2 Ln 2 (Ln III = Eu 3+ ， Tb 3+ ， Er 3+ ， Yb 3+ ， Nd 3+ )与Zn 4 Ln 2 (Ln III = Tb 3+ ， Nd 3+ )，分别称之为配合物3~7与8~9，用紫外光谱与红外光谱以及热重等方法对其进行表征，结果表明3~7这些配合物属于三斜晶系，空间群为P-1，选取配合物4作为代表研究具体结构，如图11，对于配合物8~9，其属于单斜晶系C2/c空间群，以配合物8为代表其结构如图12，研究这两个代表配合物对二氧化碳和环氧化物之间的环加成反应的催化活性，结果表明其具有高选择性和较宽的底物范围，在合适的条件下其TON值高达9000，TOF值660 h ‒1 ，而且在重复使用的情况下，其催化活性并不会下降，这一系列多核配合物是性质全面优异的催化剂。 图12. (a) 配合物8结构Zn，绿色；Tb，暗绿色；N，蓝色；O，红色；(b) 配合物8的主要结构；(c) (d) (e) Zn 2+ 与Tb 3+ 的配位多面体 [ 27 ] 除此之外，张瑞莲等还合成了吡啶酰腙配体H 3 L 2 ，并用此配体以溶剂热法合成了三种不同的配合物，对其中的一种锌配合物进行结构表征，结果表明该配合物属于单斜晶系，空间群为P2 1 /n，结构如图13，通过一系列测试，结果表明该配合物对环加成反应的催化也有高活性与选择性并且还有宽底物范围。 高国淑等 [ 28 ] 设计合成了一种酰腙配体，并以此配体合成了三种3d-4f六核配合物Zn 4 Ln 2 (Ln = Dy 3+ ， Nd 3+ ， Tb 3+ )，选取一种配合物采用紫外与热重等方法对其结构进行表征，结构如图14，进而通过一系列实验测试其作为不同取代环氧化物和二氧化碳环加成反应催化剂的催化活性，结果表明，其可以有效地催化该反应，而且还可以多次重复使用。 图13. 配合物的结构 [ 27 ] 图14. (a) 配合物的不对称单元。(b) 晶体结构图。(c)~(e)为Dy 3+ 与Zn 2+ 的配位多面体 [ 28 ] 除了上述这种配合物，该研究组在上种配体的基础上合成了水杨醛吡啶酰腙配体，以这种配体合成了一系列的多核配合物，通过热重及单晶衍射对其进行表征，其中一种配合物结构如图15，研究该系列配合物对固定二氧化碳转化合成环碳酸酯的催化活性，结果表明其具有良好的催化活性。刘露等 [ 29 ] 以Ni(OAc) 2 ·4H 2 O为原料合成了配合物{[Ni(L) 0.5 (pbmb)(H 2 O} n ，采用红外与热重等方法对其结构进行分析与表征，结构如图16，这是一个扭曲的八面体配位构型。对于其催化活性，研究表明其在碘苯的偶联反应中有良好的催化活性，通过其反应前后的PXRD图谱，如图17，结果表明反应前后催化剂很稳定。 图15. (a) 配合物不对称单元；(b) 空间填充模式图；(c) 配合物的晶体结构 [ 28 ] 图16. 配合物晶体结构 [ 29 ] 图17. 催化反应前后的PXRD [ 29 ] 李丽红等 [ 30 ] 以5-乙氧基-2-胺氧氮次甲基酚与2，3-二羟基萘-1，4-二甲醛为原料合成了一种四肟配体，并以此配体与过渡金属盐反应，获得了两大类多核配合物，其中的一个钴配合物[Co 3 (L)(OAc) 2 (CH 3 CH 2 OH) (H 2 O)]，配体结构如图18，结构如图19，在催化活性方面，其具有儿茶酚酶活性。 图18. 配体结构图 [ 30 ] 图19. 钴配合物的分子结构 [ 30 ] 2.2. 在磁性材料领域的应用 张羽嘉 [ 31 ] 等以邻羟基苯乙酮和1，3‒丙二胺为原料，合成了平面四齿螯合型希夫碱有机配体，然后用此席夫碱配体与镍、铜、锌的水合醋酸盐在甲醇和乙腈的混合溶剂中反应，最后得到了三种席夫碱金属配合物[Ni 3 (L) 2 (CH 3 COO) 2 ]·2CH 3 CN·4H 2 O(10)，[Cu 3 (L) 2 (CH 3 COO) 2 ]·CH 3 CN·2H 2 O(11)，[Zn 3 (L) 2 (CH 3 COO) 2 ]·2CH 3 CN(12)，配体结构如图20，这三种配合物的中性线型三核结构如图21，并对这三种配合物进行元素分析、红外光谱等方面进行分析，得出配合物10结晶于单斜晶系，配合物11与12结晶于三斜晶系，属于同种结构，研究配合物10的摩尔磁化率温度积及摩尔磁化率的倒数随温度变化的关系，结果图22所示，结果表明金属离子间存在反铁磁相互作用，具备研制新型材料的潜力。 图20. 配体结构图 [ 31 ] 图21. 配合物的中性线型三核结构 [ 31 ] 图22. 配合物10的摩尔磁化率温度积及摩尔磁化率的倒数与温度的变化关系 [ 31 ] 李一鸣等 [ 32 ] 以3-(1H-tetrazol-5-yl) benzoic acid为配体用水热合成法合成了一系列的双核配合物 [ Ln 2 L 4 1 ( H 2 O ) 8 ] ( OH ) 2 ⋅ 2H 2 O [Ln=Dy(13)， Tb(14)， Ho(15)和Eu(16)]，用单晶X射线衍射对配合物进行结构分析，其中配合物13的结构如图23所示，对这几种配合物作磁性研究，在1 KOe外加磁场条件，摩尔磁化率随温度变化曲线如图24所示，摩尔磁化率随温度减小而减小，表明金属离子间存在反铁磁相互作用。 图23. 配合物13的结构 [ 32 ] 图24. 摩尔磁化率随温度变化曲线 [ 32 ] 谢齐威等 [ 33 ] 等用柔性酚胺类配体N，N’-二甲基-N，N’-(2-羟基-4，5-二甲基苄基)乙二胺与铜盐反应，合成了一个新的酚氧桥连多核配合物[Cu II 3 (L) 2 (CH 3 OH) 2 ](ClO 4 ) 2 ，该结构是中心对称结构，三个铜核通过两个酚氧桥连接，从而形成一个线性三核结构，在外场2000 Oe下测定其摩尔磁化率随温度变化曲线，摩尔磁化率随温度降低而降低，说明金属离子间存在反铁磁作用。 除了上述配合物，还同时合成了另一个配合物，其摩尔磁化率随温度变化曲线也可以看出该配合物与上一个配合物结构性质相似，也存在反铁磁耦合。 2.3. 在荧光材料领域的应用 刘盼盼 [ 34 ] 合成了新型酰胺类Salen配体，并合成了一系列配合物，其中一个配合物为[Zn 6 Eu 6 (HL 1 ) 6 O 6 (NO 3 ) 3 (H 2 O) 2 (CH 3 OH) 12 ]∙3NO 3 ∙6CH 3 OH(14)，结构如图25所示，研究该系列配合物及配体的光致发光光谱如图26所示，其中该配合物呈现红白光，研究同时表明配体可简单修饰多核配合物的荧光效果。 侯丽新等 [ 35 ] 等人通过液相反应合成了一种锌的Schiff碱有机金属配合物–水杨醛缩邻苯二胺合锌Zn(salph)，通过元素分析、红外光谱、热重–差热曲线、紫外–可见光吸收光谱、循环伏安曲线、荧光光谱和光致发光光谱表征了Zn (salph)的结构、性能以及它的电子能级结构，最后得到Zn(salph)的玻璃化温度(Tg)高达183℃，分解温度为449℃，这样的材料可以应用在荧光材料上。 图25. 配合物14的分子结构 [ 34 ] 图26. 配体及配合物的色度图 [ 34 ] 李宗萍 [ 36 ] 用丁香醛为配体，与过渡金属盐合成了三种多核过渡配合物，其中一种为[Mn 4 L 6 Cl](15)，经过红外与紫外等方法测试，其结构如图27所示，该配合物为正交晶系，P2 1 /c空间群，中心原子均为五配位，形成三角双锥配位构型，其荧光光谱如图28所示，该配合物的荧光性能是由其配体为主导。 图27. 配合物15晶体结构 [ 36 ] 图28. 配合物荧光光谱 [ 36 ] 孙雯 [ 37 ] 等以H 3 BITRC (3，4，5-联苯三甲酸)作为有机配体，与过渡金属反应合成了三种多核配合物[Zn 3 (BITRC) 2 (H 2 O) 2 ]∙(bpy) 0.5 (16)，[Zn(BITRC) 4 (bpea)(H 2 O) 3 (CH 3 OH)](17)，[Ag 3 (BITRC)](18)。配合物属于单斜晶系，P2 1 /n空间群，配合物属于三斜晶系，P-1空间群，配合物属于单斜晶系，P2 1 /c空间群，前两种配合物有较强荧光性能。除了上述配合物，该研究组利用配体H 4 SBTEC (5-磺酸基-1，2，3-苯三甲酸)与过渡金属合成了三个配合物，其中一个多核配合物为[Cd 2 (SBTEC)(phen) 2 (H 2 O) 4 ](19)，该配合物为单斜晶系，C2/c空间群，经过荧光性能分析，发现配合物荧光强度相较于配体更强。 2.4. 在其他领域的应用 对于过渡金属配合物，在之前我们提到过，有许多多原子桥连配合物自然存在于生物体体中，我们可以在研究多核配合物的过程中了解到它在生物体内的作用机制与生理活性，进而合成一些类似的物质，可以应用与生物医药领域，除此之外，作为配体席夫碱也具有一些抗炎、抗菌与抗癌的生理活性，所以多核过渡金属配合物在生物医药领域有较大的应用潜力。 廖小惠等 [ 38 ] 等用顺，顺，顺，顺–环戊烷-1，2，3，4-四甲酸和邻苯二胺为原料，合成了顺，顺，顺，顺-2，2’，2’’，2’’’-环戊烷四苯咪唑(cttb)还有双核Zn配合物[Zn 2 (cttb)C l4 ]∙DMF，结构图如图29，接着用元素分析、红外光谱、核磁共振氢谱与X射线单晶衍射对其结构与性质进行表征，结果表明该配合物属于三斜晶系，P-1空间群，每个中心锌原子与两个氯离子与两个N原子配位，形成四面体几何构型，最后用MTT法进行体外抗肿瘤活性研究，对配体和锌配合物进行体外抗肿瘤活性筛选，结果表明锌配合物表现出良好的抗肿瘤活性，具有潜在的应用价值。 白林奎等 [ 39 ] 以邻二苯甲醛等为原料合成了一种新型的四齿二胺配体，在此配体基础上合成了系列双核铂配合物，采用核磁共振氢谱与红外光谱等方法对这些配合物进行表征，该系列配合物化学结构式如图30所示，通过MTT法研究该系列配合物的抗肿瘤活性，可以看出该系列配合物具有良好的抗癌活性。 Z. Zhang等 [ 40 ] 合成一种新型双核型水杨醛‒甘氨酸席夫碱铜络合物[Cu 2 (Sal-Gly) 2 (H 2 O) 2 ]，并研究了在不同电位范围内铜配合物在玻璃碳电极上的电聚合性能，当扫描电位达到1.4 V时，这个席夫碱铜配合物修饰电极对抗坏血酸有良好的检测性，这个检测方法可以用于检测维生素片。 图29. 配合物的结构图 [ 38 ] 图30. 配合物的结构式 [ 39 ] Marcus Frey等 [ 41 ] 人用已知的缓蚀剂3-(4-甲基苯甲酰)-丙酸作为配体合成了两个多核金属配合物，经过研究，发现这两种配合物有防腐蚀功能。